2 
tažlivosti (plošné) jim příslušící a^, a,, ccg . . . jest koefficient roztažlivosti 
skla A' = 2 a Px ^ • • • ■ 
Tyto partialné koefíicienty roztažlivosti plošné jsou; 
SiOo 053 
CaO 
3-3 
NagO ()-7 
BA 0-07 
SrO 
2-4 
K,0 5-7 
AhOg 3 -.3 
BaO 
2-0 
PbO 2-0 
Třeba ovšem poznamenat!, že čísla tato platí asi do lOO^ C a že roz- 
tažlivost skla teplotou stoupá o 5 až 9 %q na l^^C. Souvislost mezi stou- 
páním a složením skla není dosud vymezena, avšak dá se predpokládati, 
žc pravděpodobně uplatňují se tu nejvíce alkalie. 
Srovnáme-li koefíicienty roztažlivosti materiálu kovového, na němž 
nejčastěji emailu užíváme, pak jsou čísla ta pro tempcraturu 40® vyjádřená 
v hodnotě 2a X pro 
měd 
23-5 
zlato 
288 
stříbro 
384 
tombak 
270 
zinek 
582 
Pro slitiny lze roztažlivost vypočítat! velmi sblížené dle složení, 
i jest jasno, že slitiny s mědí jeví menší roztažlivost, než jest kovů čistých. 
Také patrno z velké roztažlivosti zinku, že pro slitiny jím bohatší nelze při- 
praviti vhodná skla. Jest totiž koefficient roztažlivosti plošné pro skla 
olovnatá ca 200 i nutno použiti skel bohatých alkahemi i olovem, by dif- 
ference byla vyrovnána co nejvíce. Ovšem vyrovnává jednak piužnost, 
jednak stlačitelnost kovu též do jisté míry differenci v roztažhvostech 
obou materiálů. Jelikož skla alkaliemi bohatá, jsou jen málo vzdorná vůči 
vodě, jest tím ovšem položena jistá mez ve složení a naopak klesá množstvím 
kysličníku olovnatého zase tvrdost skla a tím i vzdornost vůči mecha- 
nickému otření. Nicméně skla alkaliemi bohatá hodila by se jako email 
základní čili fondant. 7a účelem informačním provedl jsem analysu fon- 
dantu francouzské provenience a nalezl: 
SiO., 
50-99% 
+ 
0 
A **-^5 
B.O 3 
G-48 
MnO 
0-73 
PbO 
2M9 
NasO 
3-8S 
K.,0 
1 (5-37 
Email průhledný, slabě violově zbarvený měl koefficient vypočtený 
ze složení lí)(l, tedy dosti daleko od onoho slitin kovových, kolísajícího 
kolem 200. Fondant ten však zcela vyhovoval. 
Daleko obtížnější jest otázka složení, jedná-li se o glasury pro yý- 
robky keramické, neboť tu nevyrovnává pružnost rozdíly v roztažlivosti 
do té míry jako u kovu. Totéž platí ovšem též o barvách mufflových a 
XXI. 
